— 533 — 



deswegen Camaschilrinde für solche Leder, bei deren Gerbung eine reichliche 

 Säurebildung erwünscht ist, wie z. B. Unterleder, sich weniger eignet oder 

 wenigstens dann gemeinsam mit stark säurebildenden Gerbmaterialien verwendet 

 werden mufs. Hierauf würde bei der Gerbung Rücksicht zu nehmen sein. 



Bei der Beurteilung eines Gerbraaterials ist von grofser Wichtigkeit die 

 Farbe, die es dem Leder erteilt. Ein Gerbmaterial ist im allgemeinen um so 

 wertvoller, je heller die damit gegerbten Leder sind und je weniger sie sich 

 unter dem Einflufs des Lichtes verändern. Manche Gerbmaterialien haben die 

 Eigenschaft, dafs die damit gegerbten Leder zwar zunächst hell sind, unter der 

 Einwirkung des Lichtes aber stark nachdunkeln und eine ausgesprochen rote 

 Farbe annehmen, wie z. B. Quebrachoholz. Versuche, die nach dieser Richtung 

 hin mit Camaschilrinde ausgeführt worden sind, haben gezeigt, dafs dieses 

 Material dem Leder eine sehr lichte Farbe gibt, und dafs diese Farbe bei einer 

 zweimonatlichenBelichtung, wenn auch nicht sehr dunkel, so doch deutlich rot wird. 

 Diese rote Farbe, die das Leder unter der Einwirkung des Lichtes annimmt, 

 ist nicht als günstiger Umstand zu bezeichnen. Die Verwendbarkeit wird jedoch 

 dadurch keineswegs in Frage gestellt, da andere Gerbmaterialien, die sich einen 

 dauernden Platz in der Lederindustrie erobert haben, sich ähnlich verhalten. 



Diese oben mitgeteilten Ergebnisse sind derart, dafs es lohnend erschien, 

 mit der Camaschilrinde einige Gerbversuche auszuführen. Dieselben erstreckten 

 sich auf zwei braune Kalbfelle, die zu braunem Kalbleder zugerichtet wurden, 

 und auf einen Croupon Riudshaut, der nach beendigter Gerbung zu Vacheleder 

 zugerichtet werden soll. Der erstere Versuch liegt bereits abgeschlossen vor. 

 während der letztere wegen der längeren Gerbdauer bei Rindshaut noch einige 

 Wochen in Anspruch nehmen wird. 



Bei dem ersten Versuch wurden die zwei Kalbfelle erst etwa zwei Tage 

 in einer alten Gerbbrühe unter Zusatz von wenig Fichtenrinde ganz schwach 

 angegerbt, alsdann wurde in einer Farbe ausschliefslich mit Camaschilrinde 

 gegerbt. Es wurde hierzu nur dieses Gerbmaterial verwendet, um zu sehen, ob 

 dasselbe dem Leder irgendwelche charakteristische Eigenschaften — günstige 

 oder ungünstige — erteilt. Die Gerbung war nach 38 Tagen vollendet. Nach 

 Abschlufs derselben wurden die beiden Felle in üblicher Weise behandelt, ge- 

 fettet und auf braunes Kalbleder zugerichtet. Wenn dieses Leder auch nicht 

 als Primaqualität gelten kann und zweifellos im Griffe noch voller und weicher 

 sein könnte, so ist durch diesen Versuch doch der Beweis erbracht, dafs die 

 Camaschilrinde sich zur Gerbung von Oberleder verwenden läfst. In der Praxis 

 wird es im allgemeinen vorteilhafter sein, die Camaschilrinde nicht allein, son- 

 dern in Kombination mit anderen Gerbmaterialien, z. B. Eichenlohe und Fichten- 

 lohe, zu benutzen. Über das Ergebnis der Gerbversucbe mit Camaschilrinde 

 bei der Gerbung von Vacheleder wird später berichtet werden. 



Am Schlüsse meiner Ausführungen möchte ich die vorliegende Angelegen- 

 heit noch vom kommerziellen Standpunkt betrachten. Wenn die Camaschilrinde 

 Aussicht auf Einführung in die Lederindustrie haben soll, so mufs sie der letz- 

 teren natürlich Vorteile bieten, die namentlich darin bestehen müssen, dafs der 

 Preis des Gerbstoffes in dieser Rinde nicht höher ist als in anderen billigen 

 Gerbmaterialien. Nimmt man an, dafs der Gerbstoffgehalt von 28 pCt., wie in 

 der untersuchten Rinde festgestellt wurde, etwa dem mittleren für diese Rinde 

 entspricht, so dürfte der Preis von 100 kg Camaschilrinde fob deutschem See- 

 hafen sich nicht höher als auf etwa 12 Mk. stellen. Ob dieses Gerbmaterial 

 aber in Anbetracht der hohen Transportkosten für diesen Preis zu beschaffen 

 sein wird, erscheint fraglich. 



